( 17 ) 
mination directement, en extrayant du sol quelques échantil- 
lons et en soumettant ces derniers à des expériences de 
laboratoire, telles que les essais de traction, compression, 
flexion, etc. 
Adams et Coker donnent les résultats suivants de mesures 
faites sur des échantillons de diverses substances (6^) ; en les 
supposant homogènes et isotropes, leurs constantes X, [ji sont 
reliées au module de Young E et à l'inverse m = ^ du rapport 
de Poisson <t par (^^) 
1 = 
Em 
Ecr 
On + l)(m — 2) 
Em 
(l + a)(l 
E 
2^) 
2(m + 4) 2(1 H- a) 
et le module de compressibiliié est donné par 
E//1 E 
3(m — 3(1 — 2cr) 
Adams et Coker ont mesuré directement E et m et ont 
calculé (T, kl et un certain module de glissement; nous-même 
avons calculé X et |^.. 
SUBSTANCES. 
Fer forgé .... 
Fonte 
Marbre noir de Beli^ique 
Marbre de Carrare 
Calcaire de Montréal 
Granité de Baveno. 
Syénite néphéline. 
Diabase de Sudbury 
Grès d'Oliio. . . 
Verre .... 
en 1011 
dynes 
par fin;!. 
19,37 
10,34 
7,24 
5,54 
6,35 
4,71 
6,^29 
9.49 
1,58 
7,24 
0,2800 
0,2500 
0,2780 
0,2744 
0,2522 
0.2528 
0,2560 
0,2840 
0,2900 
0,2273 
X 
Ml 10»1 
dynes 
ar cm-. 
en 10" 
dynes 
par cm-. 
ki 
en 1011 
dynes 
par cms. 
9,631 
7,566 
14,680 
4,014 
4,014 
6,897 
3,548 
2,833 
5,736 
2,644 
2,174 
4,090 
2,580 
2,535 
4,250 
J,923 
1,880 
3 179 
2,627 
2,504 
4,290 
4,858 
3,695 
7,329 
0,847 
0,613 
1,250 
2,459 
2,950 
4,439 
(«7) Article cité à la note 66, p. 69. 
Cf. Love, Elasticity, chap. III, art. 70, «. p. 101. 
5 
